Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 21 



fuhrte und als Priifungsmaterial Organe von Pflanzen wahlte, welche, 

 abgesehen von den Blattern von Phormium tenax, deren Fasern den 

 neuseelandischen Flachs liefern, keine Beziehung zur Technik haben, so 

 diirfen die Ergebnisse der Versuche des genannten Forschers hier nicht 

 iibergangen werden, da sie uns mil allgemein giiltigen Eigenscbaften der 

 in technischer Beziehung so wichtigen Bastzellen bekannt machen 1 ). 



In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die von Schwendener 

 ermittelten Zahlenwerte iiber das Tragvermogen (T) und den Elastizitats- 

 modul (E) der Bastzellen einiger Pflanzen enthalten. Unter Elastizitatsmodul 

 (Dehnungsmodul) ist das Gewicht (in Kilogrammen) zu verstehen, welches 

 erforderlich ist, um einen Stab von einem Quadratmillimeter Querschnitt 

 auf die doppelte Lange zu dehnen. Unter Tragvermogen ist die absolute 

 Festigkeit innerhalb der Grenzen vollkommener Elastizitat zu verstehen. 



T pro qmm in kg E 



Phormium tenax (Blatt) ..... 4620 11401540 



Jubcea spectabilis (Blatt) .... 20 1580 



Pincenectia recurvata (Blatt) . . 25 1720 



Lilium auratum (Stengel) ... 19 2550 



Molinia coerulea (Stengel) ... 22 2000 



Secale cereale (Stengel) .... 1520 3450 



Vergleicht man das Tragvermogen der mechanischen Zellen mil dem 



der festesten Metalle (Schmiedeeisen, Stahl), so gewahrt man zwischen 



beiden keinen wesentlichen Unterschied 2 ). Aber nach den bisherigen 



Untersuchungen besitzen die festesten Bastzellen (von Pincenectia recur- 



rata] ein etwas hoheres Tragvermogen als die besten Stahlsorten. 



Hingegen bleibt der Elastizitatsmodul der Bastzellen weit hinter dem 

 der Metalle zuriick. Mit anderen Worten ausgedriickt: Zur Dehnung der 

 mechanischen Zelle sind geringere Gewichte als zur Dehnung der Metalle 

 erforderlich. Es betragt der Elastizitatsmodul nach Weisbach fur 

 Schmiedeeisen in Staben 19700, fur Schmiedeeisen in Blech 21900, 

 fiir Schmiedeeisen in Drahten 18300 und fur deutschen gehammerten 

 und angelassenen Stahl 20500. 



Aus nachfolgender Zusammenstellung ist aber zu ersehen, daB die 

 zulassige (namlich die innerhalb der Grenzen vollstandiger Elastizitat 

 stattfindende) Dehnbarkeit bei den mechanischen Pflanzenzellen grower 

 ist als bei den Metallen. 



< ) Weitere Untersuchungen iiber die Zugfestigkeit von bastreichen Pflanzenteilen 

 liegen von Kalinnikow und Rasdorsky (Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1911 [1913] 

 p. 406523) vor. - - J. Weese. 



2) Nach Weisbach (Ingen.- u. Maschinenmech., 5. Aufl.) hat Schmiedeeisen 

 in Drahtl'orm ein Tragvermogen = 21,9 kg, deutscher Stahl, gehammert und an- 

 gelassen = 24,6 kg. 



